( 490 ) 

 de cuivre, à lu suriace ilii ziuc, varie d'aspecL .siinaiil la qualité du hcl de 

 cuivre dissous. 



» Avec le sulfate, l'azotate de cuivre et, en général, avec les sels à 

 acides forts, le dépôt est peu adhérent, |)ulvérulent et de couleur marron 

 ou noirâtre. 



)> Dans les solutions légèrement alcalines, telles que celle du cuj)ro- 

 sidtate d'ammoniaque, le dépôt est rouge et parfaitement adhérent. 



» Avec les solutions des sels de cuivre à acides faibles, le dépôt est 

 jaune couleur de laiton et très adhérent, surtout si l'on emploie des solu- 

 tions soumises pendant un certain temps à TélectroUse, en se servant au 

 pôle positif d'une électrode soluble de cuivre, qui tend à rendre neutre, 

 à chaque instant, le sel dissocié en partie par l'eau ; cette remarque avait 

 été faite par M. P. Schiitzenberger, pour l'acétate de cuivre. 



)i Dans cette Note, on a étudié la formation des dépôts adhérents, 

 rouges ou jaunes, provenant du déplacement du cuivre dans les solutions 

 faiblement alcalines ou neutres, à acides faibles. 



» Les expériences consistent à immerger, pendant des temps égaux et 

 très courts, une lame de zinc pur bien décapée dans une solution d'un 

 sel de cuivre. Après chaque immersion, la solution est renomelée, pour 

 que les conditions du milieu restent les mêmes. 



)) La lame de zinc, |)arfaitement lavée et bien desséchée dans un dessii- 

 cateuràvide, était pesée. 



1" Liqueur de cuprosiil/atc d'aminoniaque. Dépôt. Iris adhérenl de cuivre 



rouge. 



Dillcrenccs 



Poids initial de la laine de Zii 3, 1267 



Poids de la lame de Zn plus le dépôt de Cu (après 2^ d'iiumers.). 3, 126g 

 » (après 2* en plus). . . 3, 1267 



1) » ....3,1 365 



)) » ....3,1 260 



» » .... 3, 1262 



1) » .... 3, 1344 



» » .... 3, 1236 



" » .... 3, 1229 



» » .... 3, 122 I 



>) -^1 .... 3 , 1 2 1 4 



- 7 



